( 121 ) 



» Je l'ai chauffé dans un courant d'azote, après l'avoir placé dans une 

 nacelle en fer, qui seule peut contenir le métal fondu sans subir d'altéra- 

 tion. Le lithium a été porté lentement à des températures croissantes; 

 l'augmentation de poids est très faible jusqu'au rouge sombre ; à cette 

 température, on voit le métal devenir incandescent, tout en augmentant 

 ^ de volume, pendant que l'azote est absorbe ; si l'on continue à faire passer 

 le courant d'azote, on trouve, après refroidissement complet, une masse 

 spongieuse, noire, qui mise en contact avec l'eau dégage fort peu d'hvdro- 

 gène, mais donne lieu à une formation abondante d'ammoniaque; elle dé- 

 gage également du gaz ammoniac quand on la chauffe dans l'hydrogène. 

 » J'ai constaté une augmentation de poids de 5o,28 et 5i,54 pour loo ; 

 tandis que la formation du composé AzI^i^ exigerait une augmentation de 

 poids de 02,40 pour 100, étant donnée la quantité de lithium métallique 

 qui existe dans le produit sur lequel j'ai opéré, et qui est de 78,60 pour 100, 

 l'oxygène gardant 3,i i pour 100 du métal. 



» L'analyse du produit obtenu a donné les résultats suivants : 



Lithium total 5-ii '8 



Azote 35 , 86 



Silice 6 , 84 



Oxygène ( par diff. ) 3 , 1 2 



100,00 



» D'où l'on déduit : lithium combiné à l'oxygène 2,73, à l'azote 5i,4j- 



» Pour analyser ce composé, on l'a dissous dans l'eau, en faisant passer les gaz 

 qui se dégageaient, et qui étaient formés surtout d'hydrogène entraînant un peu d'am- 

 moniaque, dans une solution étendue d'acide chlorhydrique titré; puis la solution 

 alcaline, saturée par l'acide chlorhydrique et évaporée à sec au bain-marie, a aban- 

 donné la silice, le charbon et autres impuretés; dans la liqueur claire, on a dosé 

 l'ammoniaque à l'état de chloroplatinate, en tenant compte de la portion qui avait été 

 entraînée par l'hvdrogène. 



» Ensuite, la lithine a été dosée à l'état de sulfate après s'être débarrassé du 

 platine par calcination et fîltration. 



» La différence entre le poids total des éléments trouvés et le poids employé étant 

 attribuée à l'oxygène, on en déduit par le calcul le poids de lithium combiné à cet 

 oxygène. 



» Le rapport, entre les poids de l'azote et du lithium non combiné à 

 l'oxygène, est sensiblement 2 à 3, qu'exigerait l'azoture AzLi'. Il est donc 

 probable que, dans les conditions de l'expérience, c'est cet azoture qui 

 tend à se former. 



» Je reviendrai prochainement sur ces résultats, pour les compléter. » 



